( 85o ) 



pas à lin niveau donné la totalité de la quantité d'air calculée; l'effet pro- 

 duit réellement ne serait ainsi qu'une fraction de l'effet calculé. 



» Ces remarques montrent en tous cas le grand intérêt qui s'attache aux 

 observations faites d'une manière régulière dans les hautes régions de 

 l'atmosphère. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la iransforrnalioa produite dans le fer par une 

 déformation permanente à froid . Note de M. Georges Chakpy, présentée 

 par M. Henri Moissan, 



« M. Osmond a été conduit, à la suite de ses études sur les transforma- 

 tions du fer, à admettre que ce métal pouvait exister sous deux variétés 

 allotropiques qu'il appelle fer-x et fer-p. Le fer-^ aurait des propriétés 

 mécaniques très différentes de celles du fer-a, et, d'après M. Osmond, 

 c'est à la transformation du fer-x en fer-^ qu'il faudrait attribuer en ma- 

 jeure partie la modification que subit l'acier par la trempe. 



» La transformation du fer-oc en fer-j3 pourrait d'ailleurs se produire soit 

 par une élévation de température suffisante (et se trouver maintenue par 

 un refroidissement brusque), soit par une déformation permanente à froid. 

 Cette hypothèse n'a été justifiée jusqu'ici que d'une façon incomplète. La 

 preuve considérée par M. Osmond comme la plus décisive consiste en ce 

 que les chaleurs de dissolution dans le chlorure de cuivre, de l'acier soit 

 écroui, soit recuit, présentent une différence notable. Mais cette expérience 

 n'est pas inattaquable, car l'acier recuit a été chauffé au rouge dans l'hy- 

 drogène, sous forme de limaille, ce qui a très probablement agi sur le 

 carbone. 



» D'autre part, le fait que les propriétés physiques et mécaniques de 

 l'acier sont modifiées par écrouissage ne sulfit pas à caractériser une mo- 

 dification allotropique. 



» Le fait qui tendrait le plus à confirmer l'idée de la transformation 

 allotropique est le suivant : Si l'on soumet une barre de fer ou d'acier à 

 l'essai de traction et quon construise la courbe qui représente les allongements 

 en fonction des efforts, on. constate que la courbe présente toujours l'une des 

 deux formes indiquées dans la figure ci-contre. 



)> La forme A présentant un palier rectiligne s'observe toujours dans 

 les fers et aciers recuits et seulement dans ces métaux ('); la forme B 



(') L'énoncé de ce résullalesl le résumé des observalions faites sur plus de 3oo bar- 



